176 \V i e s n e r. 



Die ganzen Baststücke zeigen eine große Festigkeit und werden als 

 solche wie Bast verwendet. Feine Fasern von 5 — 12 Ctni. Länge 

 lassen sieh leicht vom Baste ahlösen. Solche Fasern geben ein dem 

 Sunn gleiches Spinnmateriale. 



Die vom untersten Stammtheile herrührenden Bastpartien sind 

 bräunlich gefärbt. Sonst ist der Bast weiß . mit einem Stich ins 

 Gelbliche. Die innere Partie des Bastes, welche an der Pflanze dem 

 Holzkörper zugewendet war, ist feinfaseriger und glänzender als die 

 äußere, und beinahe rein weiß. Die äußeren Bastpartien setzen sich 

 aus netzförmig verbundenen Bastbüiuleln zusammen, welche von 

 Hohlräumen durchbrochen sind, an deren Stelle am Stamme die 

 Bastmarkstrahlen lagen. Die Bastbündel haben eine mittlere Breite 

 von 0-3 Mm. 



Jodlösung färbt die Faser goldgelb. Auf Zusatz von Schwefel- 

 säure wird die Farbe etwas dunkler i). — Kupferoxydamnioniak 

 färbt die Zellen schwach bläulich und bringt eine schwache Aufquel- 

 lung liervor ~). — Schwefelsaures Anilin färbt diese Faser intensiv 

 goldgelb. 



Die lufttrockene Faser führt lU-83 Proc. Wasser. In mit Was- 

 serdampf völlig gesättigtem Baume nimmt die völlig trocken gedachte 

 Substanz bei mittlerer Temperatur (15 — 20° C.) 18-10 Pct. Wasser 

 aufs). Die trockene Faser liefert 0-70 — 0-89 Pct. Asche. 



Der Bast setzt sich aus Bastbündeln zusammen, welche von 

 scharf zugespitzten Hohlräumen (Markstrahlräume) durchsetzt sind. 

 Die Bastbündel bestehen blos aus Bastzellen. Die Markstrahlenzellen 

 sind beinahe gänzlich zerstört. 



Die Bastzellen, welche die Markstrahlräume begrenzen , sind 

 wellig contourirt (Fig. 1). Die Länge einer Welle entspricht der 



') Die .lodlösuii^, welche zu diesen und den folgenden Versuchen verwendet wurde, 

 war eine weingeistige und enthielt 0'16% Jod. Nach Vorhehandhing mit Chrom- 

 säure, wird diese und jede der folgenden Fasern durch Jod und Schwefelsäure blau. 



") Diese und alle noch folgenden Fasern können durch Kupferoxydammoniak in Lö- 

 sung geliraclit werden, wenn sie früher mit verdünnter Chrorasäure behandelt 

 wurden. 



■^) Sowohl bei dieser als bei den folgenden Fasern wurde zuerst die lufttrockene 

 Faser gewogen, dann in den mit VVasserdampf gesättigten Raum gebracht und 

 nach 24 Stunden gewogen. Dann erst wurde sie im Luftbade so lange getrocknet, 

 bis sie keinen Gewichtsverlust mehr gab. 



